Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2001-40 (Year: 2001, Number: 40)
Era: 1990-2004
Section: a 9/2001. (IV. 5.) GM rendelethez
Paragraph Index: 287

7. Egyes nyomástartó berendezések jellegzetes menynyiségi követelményei E pont előírásait általában alkalmazni kell. Ha ez mégsem valósul meg, beleértve azt az esetet, hogy a szerkezeti 2001/40. szám anyagok nincsenek részletesen megnevezve, és nem a harmonizált szabványokat használják, a gyártó köteles bizonyítani, hogy megtette az azonos biztonsági szint eléréséhez szükséges intézkedéseket. E pont a 6. melléklet szerves részét képezi, előírásai az adott nyomástartó berendezésnél kiegészítik az 1—6. pontok követelményeit. 7.1. Megengedett feszültségek 7.1.1. Jelölések — R et folyáshatár, a méretezési hőmérsékleten, adott esetben: = a felső folyáshatár az olyan anyagra, amelynek van alsó és felső folyáshatára, = az 1,0%-os nyúláshoz tartozó folyáshatár ausztenites acél és ötvözetlen alumínium esetén, = a 0,2%-os nyúláshoz tartozó folyáshatár egyéb esetekben; — R m20 szakítószilárdság legkisebb értéke 20 ˚C-on; — R mt szakítószilárdság a méretezési hőmérsékleten. 7.1.2. Az alkalmazott anyagtól függően — döntően statikus terhelésnél és a kúszási hőmérséklet tartományon kívül eső hőmérsékleten — a megengedett általános membránfeszültség nem lehet nagyobb, mint az alábbi értékek: — ferrites acélok, beleértve a normalizált (normalizálva hengerelt) acélokat, de kivéve a finomszemcsés és speciálisan hőkezelt acélokat: az Ret 2/3 része és az Rm20 5/12 része; — ausztenites acélok: = ha a szakadási nyúlása nagyobb, mint 30%, akkor az Ret 2/3 része, vagy = ha a szakadási nyúlása nagyobb, mint 35%, akkor az Ret 5/6 része és az Rmt 1/3 része; — ötvözetlen vagy gyengén ötvözött öntött acélok: az R et 10/19 része és az Rm20 1/3 része; — alumínium: az R et 2/3 része; — alumínium ötvözetek, a kiválásos keményedésű ötvözeteket kivéve: az Ret 2/3 része és az Rm20 5/12 része. 7.2. Varratszilárdsági tényező Hegesztett kötéseknél a varratszilárdsági tényező nem lehet nagyobb, mint — 1, roncsolásos és roncsolásmentes vizsgálattal ellenőrzött berendezés esetén, ha a teljes varratmennyiségben bizonyítottan nincs jelentősebb hiba; — 0,85, roncsolásmentes vizsgálattal szúrópróbaszerűen ellenőrzött berendezés esetén; — 0,7, szemrevételezésen kívül más roncsolásmentes vizsgálattal nem ellenőrzött berendezés esetén. Szükség szerint figyelembe kell venni a feszültségek típusát és a kötés mechanikai-technológiai tulajdonságait. 7.3. Nyomáshatároló készülékek, elsősorban nyomástartó edények számára A 2.11.2. pontban hivatkozott átmeneti nyomásnövekedés nem haladhatja meg a legnagyobb megengedhető nyomás 10%-át. 7.4. Víznyomáspróba A nyomástartó edények 3.2.2. pont szerinti próbanyomás értéke: — a nyomástartó berendezés legnagyobb üzemi terhelésének értéke szorozva 1,25-el, tekintettel a legnagyobb megengedhető nyomásra és legnagyobb megengedhető hőmérsékletre, vagy — a legnagyobb megengedhető nyomás, szorozva 1,43-mal, mindig a nagyobb értéket választva. 7.5. Anyagtulajdonságok Ha egyéb követelmények nem írnak elő más értéket, az acél a 4.1. a) pont követelményeit kielégítve kellően képlékeny (szívós), ha a szabványos szakítóvizsgálattal mért szakadási nyúlása nagyobb, mint 14% és az ISO V próbatesten 20 ˚C-on, illetőleg legfeljebb a tervezett legkisebb üzemi hőmérsékleten mért hajlító-törési energiája legalább 27 J.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/3b8e2fb1eb3f946003ef7a1e0b128707bfd98d63/dokumentumok/f45c962f74c685bf36549466b7c8c74d41b63dc1/letoltes